( 6o9 ) 



qu'on les porte ensuite au rouge sombre sur une lame de platine (Scha- 

 fliautl, Marchand et Brodie). M. Luzi (') vient de démontrer qu'il suffit 

 d'imbiber ces graphites naturels d'une très petite quantité d'acide azotique 

 monohydraté pour les voir ensuite se gonfler par la calcination en fournis- 

 sant de petites productions vermiformes ou dendritiques. 



M M. Luzi a divisé d'api-ès ces propriétés les différents graphites en 

 deux grandes classes : ceux qui se gonflent après l'action de l'acide azo- 

 tique et auxquels il réserve le nom de graphites et ceux qui ne foisonnent 

 pas dans ces conditions et qu'il appelle des graphitites. 



» Le graphite de la fonte et celui de l'arc électrique ne produisent pas 

 ce phénomène après traitement par l'acide azotique. 



M Nous avons rencontré dans la terre bleue du Cap de Bonne-Espé- 

 rance une variété de ce graphite foisonnant qui vient s'ajouter aux nom- 

 breux exemples de graphites similaires découverts par M. Luzi dans l'Etat 

 de New-York (Ticonderoga), à Ceylan, à Québec, en Espagne, en Nor- 

 vège, etc. 



» Nos études des différentes variétés de carbone nous ont amené à re- 

 produire à volonté cette espèce particulière de graphite. Il suffit, en effet, 

 de refroidir brusquement de la fonte en fusion dans de l'eau pour obtenir 

 à la surface du culot du graphite ordinaire, et à une faible profondeur, 

 une notable quantité de graphite qui, traitée par l'acide azotique, se gonfle 

 avec rapidité. On prépare ainsi un mélange des deux graphites ou, pour 

 employer les dénominations de M. Luzi, un mélange de graphite et de 

 graphitite. 



» Lorsque l'on ne veut obtenir que du graphite foisonnant, il est préfé- 

 rable d'employer, pour dissoudre le carbone, un autre métal que le fer. 

 Celui qui nous a fourni les meilleurs résultats est le platine. 



» Préparation du graphite foisonnant. — On fond au four électrique un 

 culot de platine d'environ 200^'' maintenu dans un creuset de charbon. Le 

 platine entre rapidement en fusion et, après quelques minutes, il distille 

 et vient se condenser, sous forme de gouttelettes fondues, sur la partie la 

 moins chaude des électrodes. On laisse ce platine liquide se saturer 

 quelques instants de carbone à cette haute température, puis, après cinq 

 minutes, on arrête l'expérience et on laisse refroidir le métal dans le 

 creuset en charbon. Il s'est formé dans ces conditions un carbure de 

 platine, et l'excès de charbon a cristallisé dans la masse, sous forme de 

 graphite. Le culot métallique est traité^ensuite par l'eau régale à plu- 



(') W. Luzi, Sur le graphite {D. ch. G., t. XXIV, p. 4o85, et t. XXV, p. 2i4). 



